( ?5 9 ) 

 Quant au chlorure de platine, il faut en faire dissoudre 2 -| dci- 

 grammes dans 3 litres d'eau distille ; on mle ensuite ces deux dissolutions 

 en gales quantits. 



MANIRE D'OPRER. 



Premire prparation de la plaque. 



Nota. Pour tre plus court dans la description qui va suivre, j'indi- 

 querai chaque substance en abrg. Ainsi je dirai, pour dsigner la solution 

 aqueuse de bichlorure de mercure, sublim ; pour la solution de cyanure de 

 mercure, cyanure; pour Yhuile de ptrole acidule, huile; pour la dissolu- 

 tion de chlorure d'or et de platine, or et platine; et pour V oxyde de fer, 

 rouge seulement. 



Ou polit la plaque avec du sublim et du tripoli d'abord, et ensuite 

 avec du rouge (1), jusqu' ce qu'on arrive un beau noir. Puis, on pose la 

 plaque sur le plan horizontal et on y verse la solution de cyanure que l'on 

 chauffe avec la lampe, absolument comme si l'on fixait une preuve au chlo- 

 rure d'or. Le mercure se dpose et forme une couche blanchtre. On laisse 

 un peu refroidir la plaque, et aprs avoir renvers le liquide, on la sche 

 en la frottant avec du coton et en la saupoudrant de rouge. 



Il s'agit maintenant de polir la couche blanchtre dpose par le mer- 

 cure. Avec un tampon de coton imbib d'huile et de rouge, on frotte cette 

 couche juste assez pour qu'elle devienne d'un beau noir. On pourra, en 

 dernier lieu, frotter assez fortement, mais avec du coton seul, pour amin- 

 cir le plus possible la couche acidule. 



Ensuite on place la plaque sur le plan horizontal et on y verse la disso- 

 lution d'or et de platine. On chauffe comme l'ordinaire ; on laisse refroidir 

 et puis on renverse le liquide que l'on sche, en frottant lgrement avec du 

 coton et du rouge. 



Il faut faire cette opration avec soin, surtout lorsqu'on ne doit pas con- 

 tinuer immdiatement l'preuve; car autrement, on laisserait sur la plaque 



(1) Si je prfre, pour polir, le rouge aux autres substances, ce n'est pas que je lui recon- 

 naisse une proprit photognique, mais bien parce qu'il brunit mieux et qu'il aide fixer 

 la couche d'or qui n'est plus si susceptible de s'enlever par cailles lorsqu'on la chauffe trop. 



Les plaques galvaniques, lorsqu'elles n'ont ni marbrures ni taches noires (ce qui arrivait 

 quelquefois dans l'origine,) reoivent mieux que les autres l'application des mtaux, et par 

 consquent le chlorure d'or y adhrant plus fortement ne s'enlve pas par cailles. 



